XI. Ueber den Trinkerit, 
ein neues fossiles Harz von Carpano in Istrien. 
Von Prof. I)r. Gustav Ts eher m a k. 
Pirector des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes in Wien. 
Durch die Freundlichkeit des Hrn. Directors F. Ritter v. Hauer 
ist mir vor einiger Zeit ein fossiles Harz zugekommen, welches von Hrn. 
J. Trinker, k. k. Berghauptmann in Laibach an die k. k. geologische 
Reichsanstalt eingesandt wurde. Dieses Harz bildet grössere derbe Mas- 
sen in der Braunkohle, welche bei Carpano unweit Albona in Istrien 
vorkömmt und den Süsswasserbildungen in den tiefsten Schichten der 
istrischen Eocänformation, den sogenannten Cosina-Schichten angehört. 
Die mir übergebenen Stücke sind derb, ohne natürliche Begrün - 
zungsflächen und zeigen einen flach muscheligen Bruch. Manche Partien 
sind von vielen flachen Sprüngen durchzogen, die zum Tlieil parallel ver- 
laufen, so dass die Stücke das Ansehen haben, als ob das Mineral deut- 
lich spaltbar wäre. Man erhält dann mit Leichtigkeit Blättchen und pris- 
matische Bruchstücke. Das Harz ist spröde und lässt sich leicht zer- 
bröckeln und zerreiben. Die Härte liegt zwischen 1-5 und 2. Die Farbe 
ist hyacinthroth bis kastanienbraun. Das Mineral zeigt ausgezeichneten 
Fettglanz, ist vollkommen durchsichtig bis durchscheinend. Jene Stücke, 
welche keine parallelen Sprünge haben, zeigen im polarisirten Lichte 
keine Reaction; Blättchen oder Stängel aus den rissigen Stücken genom- 
men, bewirken zwischen gekreuzten Nicols eine deutliche Aufhellung des 
Gesichtsfeldes und bei der Drehung in zwei Stellungen Dunkelheit. 
Bei den prismatischen Stücken liegen die Hauptschnitte schief gegen 
die Längsaxe, die Orientirung ist variabel. 
Es sind dies Erscheinungen, wie sie bei amorphen Körpern Vor- 
kommen, die einem starken Drucke ausgesetzt waren. 
Das Volumgewicht wurde zu 1-025 bestimmt. Durch Reiben wird 
das Harz stark elektrisch. Beim Pulverisiren und bei gelinder Erwärmung 
verursacht es einen angenehmen aromatischen Geruch, beim Schmelzen 
entwickelt es widerlich und stechend riechende Dämpfe. Der Schmelz- 
punkt ist kein constanter, er schwankt, zwischen 168° und 180° C. So- 
bald die geschmolzene Masse ins Kochen geräth, gibt sie Dämpfe aus, 
welche in Kupfer- oder Bleilösung'geleitet, einen schwarzen Niederschlag 
hervorrufen. 
Jahrbuch der k. k. geologischen Reiehsanstalt. iSTU. 20. Baud. 2. Heft. (Tschermak.) 
3G 
